Source: http://docplayer.fi/3156974-Suomen-rakentamismaarayskokoelma.html
Timestamp: 2017-11-22 23:46:03+00:00
Document Index: 25815627

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Messinkiset ja kupariset putkiyhteet Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus messinkisten ja kuparisten putkiyhteiden tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään rakennustuotteiden hyväksynnästä 13 päivänä maaliskuuta 2003 annetun lain (230/2003) 10 :n sekä 5 päivänä helmikuuta 1999 annetun maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 13 :n nojalla messinkisten ja kuparisten putkiyhteiden tyyppihyväksynnässä noudatettavaksi seuraavat ohjeet. Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Asuntoministeri Jan Vapaavuori Yli-insinööri Timo Huhtaluoma
2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Rakennetun ympäristön osasto Rakennustuotteiden tyyppihyväksyntä Messinkisten ja kuparisten putkiyhteiden tyyppihyväksyntä Ohjeet 2008 Sisällys l SOVELTAMISALA 2 RAKENTAMISMÄÄRÄYKSET JA -OHJEET 3 HYVÄKSYNNÄN PERUSTEET 3.1 Rakenne 3.2 Materiaalit 3.3 Tiiviys 3.4 Testausseloste 4 KOEMENETELMÄT 4.1 Rakenne 4.2 Materiaalit 4.3 Tiiviys 5 TYYPPITARKASTUS- JA KOKEET 5.1 Asiakirjojen tarkastus 5.2 Tyyppikokeet 6 LAADUNVALVONTA 6.1 Yleistä 6.2 Sisäinen laadunvalvonta 6.3 Ulkopuolinen laadunvalvonta 6.4 Laadunvalvontasopimus 7 MERKITSEMINEN 8 HAKEMUKSESSA ESITETTÄVÄT TIEDOT LIITE 1 LIITE 2 RASKASMETALLIEN LIUKENEMINEN - KOEMENETELMÄ VIITTAUKSET 2
3 1 SOVELTAMISALA Nämä ohjeet koskevat kiinteistöjen kylmä- ja lämminvesilaitteistojen asennuksessa käytettävien messinkisten ja kuparisten putkiyhteiden tyyppihyväksyntää. Näissä ohjeissa putkiyhteellä tarkoitetaan kierreliitospäillä ja/tai kapillaariliitospäillä varustettua putkiyhdettä, joka on valmistettu messingistä tai kuparista. Kuparisessa putkiyhteessä on pelkästään kapillaariliitospäät. Kapillaariliitospäällä tarkoitetaan kupariputken juotosliitäntään tarkoitettua muhvimaista liitospäätä. Kapillaariliitoksissa käytettävät juoteaineet eivät kuulu tyyppihyväksynnän piiriin. Nämä ohjeet kattavat putkiyhteet, joiden kierreliitospäiden nimellishalkaisija on DN 8 DN 80 (¼ - 3). Putkiyhteiden kapillaariliitospäät kattavat nimellishalkaisijaltaan vastaavat tyyppihyväksynnän piiriin kuuluvat kupariputket, joiden nimellisulkohalkaisija on mm. Siltä osin kuin putkiyhteiden ominaisuuksia ei voida osoittaa harmonisoituun tuotestandardiin tai eurooppalaiseen tekniseen hyväksyntään perustuvalla CE-merkinnällä, putkiyhteille voidaan myöntää tyyppihyväksyntä koskien kaikkia näissä ohjeissa mainittuja ominaisuuksia. 2 RAKENTAMISMÄÄRÄYKSET JA OHJEET Putkiyhteitä koskevat seuraavat määräykset ja ohjeet: Suomen rakentamismääräyskokoelman osat: D1 Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot. Määräykset ja ohjeet C1 Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa. Määräykset ja ohjeet C2 Kosteus. Määräykset ja ohjeet HYVÄKSYNNÄN PERUSTEET 3.1 Rakenne Pinnat Putkiyhteen ulko- ja sisäpintojen tulee olla sileitä ja tasaisia ilman teräviä reunoja Mitat Putkiyhteen kierreliitospään tulee olla standardin SFS-EN (SFS-ISO 7-1) tai SFS-EN ISO mukainen. Putkiyhteiden nimellishalkaisijat ja niitä vastaavat putkikierteet sekä seinämän vähimmäispaksuudet on esitetty taulukossa 1. 3
4 Taulukko 1. Tyyppihyväksynnän piiriin kuuluvien kierteellisten putkiyhteiden nimellishalkaisijat ja niitä vastaavat kierrekoot sekä seinämän vähimmäispaksuudet. Nimellishalkaisija, DN Kierrekoko ¼ ⅜ ½ ¾ 1 1¼ 1½ 2 2½ 3 1) Seinämän vähimmäispaksuus, e min mm 1,4 1,5 1,7 2,0 2,1 2,2 2,5 2,7 2,8 3,2 2) Seinämän vähimmäispaksuus, e min mm 1,5 1,7 1,8 2,3 2,7 2,7 3,0 3,5 3,6 3,9 1) Muokattu kupariseos 2) Valuseos Kapillaariliitopää tulee olla mitoitettu niin, että se soveltuu juotettavaksi tyyppihyväksynnän piiriin kuuluvaan standardin SFS-EN 1057 mukaiseen kupariputkeen. Kapillaariliitospään nimellishalkaisija vastaa kupariputken nimellistä ulkohalkaisijaa taulukon 2 mukaisesti. Kapillaariliitospään mitat sekä kuparisten kapillaariosien seinämän vähimmäispaksuudet on esitetty standardeissa SFS-EN ja SFS-EN (kovajuotettavat lyhyet kapillaariliittimet). Taulukko 2. Kapillaariliitospään nimellishalkaisijat ja vastaavien kupariputkien nimelliset ulkohalkaisijat. Kapilaariliitospään nimellishalkaisija, DN ,1 88,9 108 Kupariputken nimellinen ulkohalkaisija d, mm ,1 88, Materiaalit Messinkiset putkiyhteet Materiaalikoostumus Valmistajan tulee antaa selvitys putkiyhteen materiaaleista. Putkiyhteen tulee olla valmistettu kupariseoksesta, joka on kupariseostuotteita koskevan teknisen spesifikaation CEN/TS mukainen. Raskasmetallien liukeneminen Testattaessa liitteen 3 mukaisesti saa liuenneen kadmiumin kokonaismäärä kahdessa osatestissä (9. ja 10. vuorokausi) olla kummassakin enintään 2 µg. Liuenneen lyijyn sallittu kokonaismäärä riippuu putkiyhteen nimelliskoosta taulukon 3 mukaisesti. Taulukko 3. Liuenneen lyijyn sallittu keskimääräinen kokonaismäärä kahdessa osatestissä (9. ja 10. vuorokausi). Putkiyhteen nimellishalkaisija, DN Lyijymäärä µg Sinkinkadonkestävyys Standardin SFS-EN ISO 6509 mukaisessa testauksessa saa messinkisen putkiyhteen veden kanssa kosketuksiin joutuvan materiaalin sinkinkadon syvyyden keskiarvo olla enintään 200 µm ja maksimiarvo enintään 400 µm. 4
5 Jännityskorroosionkestävyys Putkiyhteelle suoritetaan jännityskorroosionkestävyyden testaus, jos putkiyhteen visuaalisessa tarkastuksessa havaitaan sen rakenne jännityskorroosiolle alttiiksi. Kun näyte tarkastetaan standardin ISO 6957 mukaisen testauksen jälkeen, ei siihen saa olla syntynyt säröjä, joiden syvyys ylittää 1/3 materiaalivahvuudesta Kupariset kapillaariosat Kupariset kapillaariosat tulee olla valmistettu kuparista, jonka kemiallinen koostumus täyttää standardin SFS-EN 1057 vaatimukset. 3.3 Tiiviys Putkiyhteen tiiviys testataan, jos putkiyhteen visuaalisessa tarkastuksessa havaitaan sen rakenteessa vuodolle alttiita kohtia, esimerkiksi kartioliittimen epätasaiset tiivistyspinnat. Putkiyhteen tulee olla tiivis kohdan 4.3 mukaisessa kokeessa. Testattaessa tiiviys kohdan 4.3 mukaisesti tulee putkiyhteen olla tiivis. 3.4 Testausseloste Testauslaitos antaa testausselosteen, jossa esitetään tyyppitarkastuksen tulokset ja todetaan kohtien mukaisesti tuotteen vaatimustenmukaisuus. 4 KOEMENETELMÄT Putkiyhteet testataan tässä luvussa ja taulukossa 4 esitetyillä koemenetelmillä ja näytemäärillä. 4.1 Rakenne Tarkastetaan putkiyhteen rakenne, pinnat. Tarkastetaan putkiyhteen mitat ja niiden yhdenmukaisuus kohdassa 3.1 mainittujen standardien sekä tuotepiirustusten kanssa. 4.2 Materiaalit Messinkiset putkiyhteet Materiaalikoostumus Arvioidaan valmistajan antamat materiaalikoostumustiedot ja suoritetaan analyysi. 5
6 Raskasmetallien liukeneminen Testaus suoritetaan liitteen 1 mukaisella koemenetelmällä. Sinkinkadonkestävyys Testaus suoritetaan standardin SFS-EN ISO 6509 mukaisesti. Jännityskorroosionkestävyys Tarkastetaan visuaalisesti putkiyhteen alttius jännityskorroosiolle, esimerkiksi ohutseinämäinen kiristysmutteri kartioliittimessä. Testaus suoritetaan standardin ISO 6957 mukaisesti Kupariset kapillaariosat Kuparisten kapillaariosien kemiallinen koostumus analysoidaan standardin SFS-EN 1057 mukaisesti. 4.3 Tiiviys Tarkastetaan visuaalisesti putkiyhteen tiiviyteen vaikuttavat seikat, esimerkiksi kartioliittimen tiivistyspintojen muoto ja pinnan laatu. Putkiyhteen tiiviys testataan koepaineella 2,5 + 0,05 MPa (25 ± 0,5 bar) kylmällä vedellä (5 25 ºC). Koeaika on 15 minuuttia. 5 TYYPPITARKASTUS Tyyppitarkastuksessa testauslaitos selvittää tuotteen vaatimustenmukaisuuden tyyppihyväksyntää varten. 5.1 Asiakirjojen tarkastus Liittimistä toimitetaan testauslaitokselle seuraavat asiakirjat: a) Selvitys putkiyhteistä ja niiden rakenteesta tuoteluettelo, josta ilmenee tuotetunnukset ja koot tuotepiirustukset materiaalitodistus valmistustapa. b) Mahdolliset putkiyhteille tehdyt aikaisemmat hyväksynnät ja testaukset, joihin hakija haluaa viitata. c) Selvitys putkiyhteiden käytöstä käyttötarkoitus mahdolliset käyttörajoitukset. d) Putkiyhteitä koskevat ohjeet asennusohjeet käyttö- ja huolto-ohjeet selvitys kierrätettävyydestä. 6
7 5.2 Tyyppikokeet Testauslaitoksen tekemiin tyyppikokeisiin valitaan näytteet testauslaitoksen ohjeiden mukaan. Näytteet otetaan jokaisesta tyyppihyväksyttävästä putkiyhteestä taulukon 4 mukaisesti. Taulukko 4. Putkiyhteiden tyyppikokeissa testattavat ominaisuudet ja testattavat näytteet. Ominaisuus Standardi/ testausmenetelmä Testattavat näytteet Rakenne, pinnat ja mitat Kohta kpl /koko, kaikki koot Messinkiset putkiyhteet Materiaalikoostumus Kemiallinen analyysi 1 kpl/koko, 3 erityyppistä yhdettä Raskasmetallien liukeneminen Liite kpl, DN 25 DN 80 Sinkinkadonkestävyys SFS-EN ISO kpl/koko, 2 erityyppistä yhdettä Jännityskorroosio ISO 6957 Kohdan 4.2 tarkastuksen perusteella Tiiviys Kohta 4.3 Kohdan 4.3 tarkastuksen perusteella Kupariset kapillaariosat Materiaalikoostumus Kemiallinen analyysi 1 kpl/koko, 3 kokoa Näytteet testataan luvussa 4 mainittujen koemenetelmien mukaisesti. Näytteet asennetaan valmistajan asennusohjeiden mukaisesti. Kaikki testaustulokset kirjataan testausselosteeseen, josta tulee ilmetä luvussa 3 esitettyjen vaatimusten täyttyminen. 6 LAADUNVALVONTA 6.1 Yleistä Tyyppihyväksyntä edellyttää valmistajan omaa sisäistä laadunvalvontaa. Valmistajalla on oltava kirjallinen kuvaus sisäisestä laadunvalvontamenettelystä Lisäksi valmistajan tulee sopia jatkuvasta ulkopuolisesta laadunvalvonnasta tyyppihyväksyntäpäätöksen antajan hyväksymän laadunvalvojan kanssa. Laadunvalvojalla on oikeus ulkopuolisen valvonnan yhteydessä tutustua valmistajan suorittaman sisäisen laadunvalvonnan asiakirjoihin sekä tuotteen valmistus- ja varastointipaikkoihin. Jos tyyppihyväksynnän saaja ei ole putkiyhteiden valmistaja, hän huolehtii siitä, että laadunvalvoja saa tiedot valmistajan sisäisen laadunvalvonnan asiakirjoista. Jos tyyppihyväksyttyjen putkiyhteiden laadussa tai valmistuksessa mukaan lukien asennusmenetelmät ja -tarvikkeet tapahtuu sellaisia muutoksia, jotka saattavat vaikuttaa tuotteen tyyppihyväksyttyihin ominaisuuksiin, on valmistaja velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti etukäteen tästä hyväksynnän antajalle ja laadunvalvojalle. Uusintatestausten tarve määritetään tapauskohtaisesti muutosten merkittävyyden perusteella. 7
8 6.2 Sisäinen laadunvalvonta Valmistaja on velvollinen osoittamaan kirjallisesti kuvattujen menettelyjen ja ohjeiden avulla että tyyppihyväksynnän piiriin kuuluvat putkiyhteet täyttävät vaatimukset ja että ne vastaavat tyyppitarkastettuja putkiyhteitä. Valmistajan suorittaman sisäisen laadunvalvonnan testaukset tehdään vähintään taulukossa 5 esitetyssä laajuudessa. Testaus- ja tarkastustietojen lisäksi sisäisen laadunvalvonnan pöytäkirjoista tulee selvitä raaka-ainetodistukset ja kunkin valmistuserän valmistusajankohta. Taulukko 5. Putkiyhteiden valmistuksen sisäisen laadunvalvonnan tarkastukset ja niiden vähimmäislaajuus. 1) Tarkastus Tarkastuslaajuus 1) Materiaalien vastaanottotarkastus Valmistusprosessi Jokainen vastaanotettu erä, kaikki materiaalitodistukset, tarkastukset sekä havaitut poikkeamat kirjataan Valmistusprosessin eri vaiheissa tarkastuslaajuuden on oltava niin kattava, että tuotteiden pysyvä laatu varmistuu. Valmistajalla tulee olla henkilöstön, tuotantolaitteiden sekä mittaus- ja testauslaitteiden osalta riittävät edellytykset valmistaa tasalaatuisten tuotteita, jotka vastaavat tyyppitestattuja näytteitä. Valmistajalla tulee olla jatkuva sisäisen laadunvalvonta. Edellytyksiä voidaan pitää riittävinä, jos valmistajalla on standardin SFS-EN ISO 9001 vaatimukset täyttävä laadunhallintajärjestelmä. (SFS-EN ISO 9001 Laadunhallintajärjestelmät. Vaatimukset). Valmistajan säilyttää vähintään 10 vuotta suorittamansa laadunvalvonnan asiakirjat. Valmistajalla tulee olla tarkoituksenmukainen menettely reklamaatioiden vastaanottamista ja käsittelyä varten. Valmistaja huolehtii siitä, että putkiyhteet, jotka eivät täytä tyyppihyväksyttyjen ominaisuuksien vaatimuksia, ei myydä eikä luovuteta tyyppihyväksyntämerkillä varustettuina. 6.3 Ulkopuolinen laadunvalvonta Ulkopuoliseen laadunvalvontaan kuuluu valmistajan sisäisen laadunvalvonnan katselmus, näytteenotto ja näytteiden testaukset. Ulkopuolinen laadunvalvonta suoritetaan vähintään kerran vuodessa. Valmistajan sisäisen laadunvalvonnan tarkastukseen kuuluu laadunvalvonnan asiakirjat testauslaitteet sekä niiden ja mittauslaitteiden kalibrointi varastointi, pakkaaminen ja lopputuotteen toimittaminen. Näytteet otetaan valmistajan varastosta niin, että ne edustavat valmistajan tuotantoa. Näytteiden testaukset tehdään vähintään taulukossa 6 esitetyssä laajuudessa. 8
9 Taulukko 6. Putkiyhteiden valmistuksen ulkopuolisessa laadunvalvonnassa testattavat ominaisuudet ja niiden vähimmäislaajuus. Ominaisuus Standardi/ testausmenetelmä Testauslaajuus Rakenne, pinnat ja mitat Kohta kpl/koko, 3 kokoa/vuosi. Testattavia kokoja vaihdetaan vuosittain Messinkiset putkiyhteet Materiaalikoostumus Kemiallinen analyysi 1 kpl/koko, 3 kokoa/vuosi Sinkinkadonkestävyys SFS-EN ISO 6509 Testaustarve arvioidaan kem. analyysin perusteella Kupariset kapillaariosat Materiaalikoostumus Kem. analyysi 1 kpl/koko, 3 kokoa/vuosi Merkinnät 7. luku Kaikki yllämainitut näytteet Laadunvalvoja raportoi laadunvalvonnan tuloksista putkiyhteiden valmistajalle. Jos laadunvalvonnassa ei ole havaittu puutteita niin laadunvalvoja toimittaa yhteenvetoraportin tyyppihyväksynnän saajalle ja hyväksynnän antajalle. Jos tarkastuskäynnin yhteydessä liittimissä todetaan puutteita tai virheitä tai jos muutoin on aihetta epäillä tuotteen ominaisuuksien muuttuneen, laadunvalvojan on ilmoitettava asiasta välittömästi valmistajalle, päätöksen saajalle ja antajalle. 6.4 Laadunvalvontasopimus Valmistajan ja laadunvalvojan tulee sopia ulkopuolisesta laadunvalvonnasta ennen tyyppihyväksynnän myöntämistä. Sopijapuolet määrittelevät yhdessä hyväksynnän antajan kanssa laadunvalvontasopimuksen tarkan sisällön tuotekohtaisesti. Sopimuksesta tai sen liitteistä on käytävä selville seuraavat asiat: laadunvalvonnan piiriin kuuluvat tuotteet ja niiden valmistuspaikat tuotteita ja niiden ominaisuuksia koskevat yksityiskohtaiset tiedot laadunvalvonnan tarkoitus ja sisältö valmistajan velvollisuudet (valmistajan sisäinen laadunvalvonta, ilmoitusvelvollisuus tuotteen raaka-aineissa, valmistuksessa tai laadussa tapahtuvista muutoksista, laadunvalvonnan vastuuhenkilö) laadunvalvojan velvollisuudet (laadunvalvojan suorittama valvonta ja raportointi valmistajalle ja hyväksynnän antajalle, valvonnasta vastaavan yhteyshenkilö) kustannusperusteet muutokset sopimukseen ja sen liitteisiin sopimuksen voimassaoloaika muut ehdot. 7 MERKITSEMINEN Tyyppihyväksytyt tuotteet on merkittävä tyyppihyväksyntäpäätöksessä edellytetyllä tavalla. 9
10 8 HAKEMUKSESSA ESITETTÄVÄT TIEDOT Tyyppihyväksyntää voidaan hakea käyttäen vapaamuotoista hakemusta tai hakulomaketta. Hakemuksessa ja sen liitteissä on ilmoitettava seuraavat asiat: hakija (yrityksen nimi ja yhteystiedot) valmistaja (yrityksen nimi ja yhteystiedot) valtakirja, jos hakija on muu kuin tuotteen valmistaja hakijan asiaa hoitavan yhteyshenkilön yhteystiedot tiedot tuotteesta ja sen valmistuksesta selvitys sisäisestä laadunvalvonnasta kohdan 3.4 testausseloste mahdolliset muut selvitykset tuotteen kelpoisuudesta tuotetta koskevat asennusohjeet tuotetta koskevat käyttö- ja huolto-ohjeet selvitys tuotteen CE-merkintätilanteesta. 10
11 LIITE 1 RASKASMETALLIEN LIUKENEMINEN KOEMENETELMÄ Putkiyhteen materiaaleista, jotka joutuvat kosketuksiin veden kanssa, testataan raskasmetallien (kadmium ja lyijy) liukeneminen. Testaus suoritetaan käyttämättömälle putkiyhteelle 10 vuorokauden testillä. Testiliuos Testiliuos (synteettinen talousvesi) valmistetaan punnitsemalla 50 mg NaCl, 50 mg Na 2 SO 4 ja 50 mg CaCO 3 (kaikki p.a.-laatua) litraa kohti tislattua ja/tai ionivaihdettua vettä. Liuosta sekoitetaan ja siihen kuplitetaan CO 2 :a kunnes kaikki CaCO 3 on liuennut. Sen jälkeen liuokseen kuplitetaan ilmaa, samalla liuosta sekoittaen, kunnes ph on noussut arvoon 7,0 ± 0,1. Koska CaCO 3 liukenee hyvin hitaasti, on varmistuttava, että kaikki CaCO 3 on liuennut ennen ilman kuplittamista, muuten liuoksesta ei tule stabiilia. Testiliuos voidaan valmistaa myös punnitsemalla 50 mg NaCl, 50 mg Na 2 SO 4 ja 37 mg Ca(OH) 2 (kaikki p.a.- laatua) litraa kohti tislattua ja/tai ionivaihdettua vettä. Liuosta sekoitetaan kunnes Ca(OH) 2 on lähes liuennut ja siihen kuplitetaan CO 2 :a kunnes ph-arvo on alle 5. Sen jälkeen liuokseen kuplitetaan ilmaa, samalla liuosta sekoittaen, kunnes ph on noussut arvoon 7,0 ± 0,1. Tällä valmistusmenetelmällä saadaan suolat helpommin liukenemaan. Synteettinen talousvesi valmistetaan joko välittömästi ennen jokaista veden vaihtokertaa tai varmistetaan, että liuos on kirkas ja että sen ph on 7,0 ± 0,1 ainakin 4., 8. ja 9. vuorokauden vedenvaihdon yhteydessä. Liuoksesta otetaan nollanäyte 8. ja 9. vuorokauden vedenvaihdon yhteydessä. Analyysilaite Atomiabsorptiospektrometri varustettuna grafiittiuunilla tai muu riittävän herkkä mittauslaite. Mittauksen toteamisraja on oltava vähintään 0,5 µg/l kadmiumille (Cd) ja 5 µg/l lyijylle (Pb). Testausmenettely Näytteenä oleva putkiyhde puhdistetaan rasvasta puhtaalla etanolilla niiltä osin, joilta se joutuu kosketuksiin talousveden kanssa. Tämän jälkeen näytteen kautta juoksutetaan vesijohtovettä yhden tunnin ajan virtaamalla 0,3 0,4 l/s. Näytteen virtausaukkoihin käytetään tulppia, jotka ovat väritöntä polyeteeniä tai päällystetty polyeteenikalvolla. Tulpat voivat olla muutakin materiaalia, kunhan niistä ei liukene kadmiumia tai lyijyä. Näyte huuhdellaan välittömästi synteettisellä talousvedellä täyttämällä se puoliksi ja ravistelemalla sitä noin puoli minuuttia, jonka jälkeen vesi kaadetaan pois. Heti sen jälkeen näyte täytetään synteettisellä talousvedellä niin, ettei sen sisälle jää ilmaa ja sen virtausaukot tulpitetaan. Synteettisen talousveden annetaan olla näytteessä 1 vrk, jonka jälkeen se tyhjennetään, veden määrä mitataan ja näyte täytetään uudelleen. Synteettinen talousvesi vaihdetaan näytteeseen 1., 2., 3., 4., 7., 8. ja 9. vuorokauden jälkeen. Tarkistetaan, että näytteestä tyhjentyvä vesimäärä pysyy vakiona (± 10 %). 8. ja 9. vuorokauden jälkeen vaihdetuista vesinäytteistä (testiaika 9 ja 10 vuorokautta) analysoidaan kadmium ja lyijy. Mitatut pitoisuudet vähennettynä nollanäytteiden vastaavilla pitoisuuksilla ilmoitetaan tuloksissa (µg/l). Lisäksi ilmoitetaan pitoisuuksista ja näytteen vesitilavuudesta lasketut kadmiumin ja lyijyn kokonaismäärät (µg) sekä näytteen vesitilavuus litroina. 11
12 LIITE 2 VIITTAUKSET 1. SFS-EN Pipe threads where pressure tight joints are made on the threads. Part 1: Taper external threads and parallel internal threads. Dimensions, tolerances and designation. 2. SFS-ISO 7-1 Putkikierteet, joissa painetiiviit liitokset saadaan aikaan kierteillä (itsetiivistyvät putkikier teet). Osa 1: Merkinnät, mitat ja toleranssit. 3. SFS-EN ISO 228-1:en Pipe threads where pressure-tight joints are not made on the threads. Part 1: Dimensions, tolerances and designation. 4. SFS-EN 1057 Kupari ja kupariseokset, saumattomat pyöreät kupariputket LVI-käyttöön. 5. SFS-EN :en Kupari ja kupariseokset. Putkiston osat. Osa 1: Kupariputken juotettavat kapillaariliittimet. 6. SFS-EN :en Kupari ja kupariseokset. Putkiston osat. Osa 5: Kupariputken kovajuotettavat lyhyet kapillaariliittimet. 7. CEN/TS Kupari ja kupariseokset. Yhteenveto kemiallisista koostumuksista ja tuotemuodoista. 8. SFS-EN ISO 6509:en Messingin sinkinkadonkestävyyden määrittäminen. 9. ISO 6957 Copper alloys -- Ammonia test for stress corrosion resistance. 12